303 
PARTIE EXPÉRIMENTALE. 
4° que les morceaux au n° 3 s’étaient consolidés d’un pouce et demi d’é- 
paisseur sous la même face; et enfin que les morceaux du n° 1 s’étaient 
consolidés jusqu’à 2 pouces 3 lignes sous cette même face supérieure. 
Les épaisseurs consolidées sont donc 6, 9, 12, 18, 27 lignes, et les temps 
employés à cette consolidation sont 1 }, 2 ou 2 3, 4 f-, 7 minutes : ce qui 
fait à très-peu près le quart numérique des épaisseurs. Ainsi les temps 
nécessaires pour consolider le métal fluide sont précisément en même 
raison que celle de leur épaisseur : en sorte que si nous supposons un 
globe isolé de toutes parts, dont la surface aura pris sa consistance en un 
temps donné, par exemple en 3 minutes, il faudra 1 minute { de plus pour 
le consolider à 6 lignes de profondeur, 2 minutes \ pour le consolider à 
9 lignes, 3 minutes pour le consolider à 12 lignes, 4 minutes pour le con- 
solider à 18 lignes, et 7 minutes pour le consolider à 27 ou 28 lignes de 
profondeur, et par conséquent 36 minutes pour le consolider à 10 pieds 
de profondeur, etc. 
SUR LE VERRE. 
Ayant fait couler du laitier dans des moules très-voisins du fourneau, à 
environ 2 pieds de l’ouverture de la coulée, j’ai reconnu, par plusieurs 
essais, que la surface de ces morceaux de laitier prend sa consistance en moins 
de temps que la fonte de fer, et que l’intérieur se consolidait aussi beaucoup 
plus vite, mais je n’ai pu déterminer, comme je l’ai fait sur le fer, les 
temps nécessaires pour consolider l’intérieur du verre à différentes épais- 
seurs ; je ne sais même si l’on en viendrait à bout dans un fourneau de 
verrerie où l’on aurait le verre en masses fort épaisses : tout ce que je 
puis assurer, c’est que la consolidation du verre, tant à l’extérieur qu’à 
l’intérieur, est à peu près une fois plus prompte que celle de la fonte du 
fer. Et en même temps que le premier coup de l’air condense la surface du 
verre liquide et lui donne une sorte de consistance solide, il la divise et la 
fêle en une infinité de petites parties, en sorte que le verre saisi par l’air 
frais ne prend pas une solidité réelle, et qu’il se brise au moindre choc; au 
lieu qu’en le laissant recuire dans un four très-chaud, il acquiert peu à peu 
la solidité que nous lui connaissons. 11 paraît donc bien difficile de déter- 
miner par l’expérience les rapports du temps qu’il faut pour consolider le 
verre à différentes épaisseurs au-dessous de sa surface. Je crois seulement 
qu’on peut, sans se tromper, prendre le même rapport pour la consolida- 
tion que celui du refroidissement du verre au refroidissement du fer, 
lequel rapport est de 132 à 236 par les expériences du second Mémoire 
(page 124). 
'VU. — Ayant déterminé, par les expériences précédentes, les temps néces- 
saires pour la consolidation du fer en fusion, tant à sa surface qu'aux diffé- 
